— 5 — 



Die scharf begrenzten Hauptlamellen sind durch Überzeichnung 

 hervorgehoben, während die Zwickel dazwischen schwarz aus- 

 gefüllt sind. 



In orientierten Anschliffen parallel den erwähnten oktaed- 

 rischen Spaltflächen durchkreuzen sich drei Lamellensysteme 

 genau unter 60" bezw. 120'*. (Abb. 3.) Orientierte Anschliffe 

 parallel einer zu den Oktaederflächen gleichorientierten Würfel- 

 fläche zeigen Lamellensysteme, die sich unter 90 " durchki-euzen 

 (Abb. 4), während in dodekaedrisch orientierten Anschliffen rhom- 

 benartige Durchki'euzung zweier Lamellensysteme oder nur ein 

 einziges System paralleler Lamellen auftritt (Abb. 5). 



Es ergibt sich also aus diesen mikroskopischen Erscheinungs- 

 formen als erste Tatsache, daß die Lamellen des lamel- 

 laren Kupferglanzes parallel den Flächen eines regu- 

 lären Oktaeders angeordnet sind, genau so, wie die 

 Kamazitlamellen im Meteoreisen. Die Durchschnitte des „Lamel- 

 laren Kupferglanzes'' bieten dieselben Bilder dar, wie die 

 WiDMANNSTÄTTEN'schen Figurou der angeätzten Oktaedrite. 



Bevor ich nun auf die weiteren mikroskopischen Einzel- 

 heiten des „Lamellaren Kupferglanzes" eingehe, müssen erst die 

 verschiedenen Erscheinungsformen besprochen werden, welche 

 in ungeätzten, gut polierten Anschliffen vorhanden sind. In 

 ungeätzten, gut polierten Anschliffen sind die Lamellen glänzend 

 silberweiß, scharf begrenzt und heben sich von der feinlamellier- 

 ten Füllmasse in den Zwickeln gut ab, welche einen etwas bläu- 

 lichen Farbenton besitzt. Bei ganz frischen Schliffen sieht man im 

 Innern der Zwickel oft die rundlichen kupferroten Verdrängungs- 

 reste von Buntkupferkies hervorleuchten. Aber nach ein paar 

 Tagen läuft das Buntkupferkies violett, dann bläulich an und 

 unterscheidet sich durch seine Farbe kaum mehr von der eben- 

 falls bläulichen Kupferglanzfüllmasse. Bei älteren Schliffen ist 

 man dann versucht, die ganze Füllmasse für Buntkupferkies zu 

 halten. Das ist aber nirgends der Fall, was besonders gegen- 

 über den später zu besprechenden amerikanischen Arbeiten her- 

 vorgehoben sei. 



Der Grund, weshalb der Kupferglanz der Lamellen und der 

 Füllmasse in polierten Anschliffen einen Farbenunterschied auf- 

 weisen, liegt in folgendem: 



Durch den Polierprozeß wird die Struktur der polierten 

 Oberflächenhaut geändert, es bilden sich Gleitflächen aus, und 



